— 82 — 
uua importante differenza tra il bitartrato di stronziana monoclino e l'al- 
tra specie triclina per la faciltà con la quale questa abbandona gran 
parte dell' acqua che entra nella sua composizione a temperatura al- 
quanto inferiore a 40". Ho trovato i cristalli triclini cominciare ad ap- 
pannarsi e scindersi in minuti frammenti opachi a 37°, e tenuti per ore 
quattro alla temperie variabile tra Al" e 43", essi hanno perduto 8,7 per 
cento del loro peso, vai quanto dire la metà dell'acqua che conteneva- 
no. I cristalli monoclini al contrario non patiscono alcun mutamento 
apparente, nè scemano di peso nemmeno a temperatura alquanto mag- 
giore di 100". Egli è quindi chiaro esser questi per loro natura più sta- 
bili dei triclini; e vedremo di fatto essere i cristalli triclini piiì facili a 
prodursi, e dispostissimi a passare al tipo monoclino, mentre per i cri- 
stalli monoclini, di meno facile produzione, non si conosce alcun mezzo 
di trasformarli in triclini. 
Cagione che dà origine ai cristalli di ciascuna specie. Ne'prece- 
denti esempì di polisimmetria già esaminati è evidente che la cagione 
del fenomeno sta nella presenza o mancanza della soda in determinate 
proporzioni con la potassa. In questo del bitartrato di stronziana, e nel 
seguente esempio del paratartrato acido di soda non può attribuirsi la 
polissimetria alla presenza o mancanza di qualsivoglia corpo, producen- 
dosi i cristalli di entrambi i tipi in soluzioni per chimica composizione 
affatto identiche , ed anche contemporaneamente nella medesima solu- 
zione. Per questo semplice fatto dobbiamo conchiudere da una parte 
che la polisimmetria può derivare da cagioni tra loro disparatissime , e 
d' altra parte ch'essa può avvenire in condizioni le cui differenze sono 
ai nostri mezzi di osservazione pressoché impercettibili. E quasi non è 
necessario far notare che la volgare opinione prevalsa sin da quando si 
conobbero i primi fatti di dimorfismo, che vorrebbe far derivare tal sorta 
di fenomeni dal grado di calore che investe i corpi nell' atto della cri- 
stallizzazione, è in modo assoluto contradetta dai fatti riferiti in questa 
memoria, nè conosco alcuno esempio in cui con irrecusabili pruove sia 
dimostrata la diretta dipendenza sia della polisimmetria , sia del poli- 
morfismo dal vario grado di calore. 
Prima che avessi avuto certezza della polisimmetria del bitartrato di 
stronziana, e già venuto in sospetto ch'esso fosse un sale dimorfo, ave- 
va con moltiplicate esperienze investigato le condizioni nelle quali si 
genera ciascuna delle due specie dei suoi cristalli. Ed era giùnto ad un 
probabile risultamento generale, che secondo la maggiore o minore ra- 
